surface.励起条件:波長266nm,p偏光,入射角70°,試料上での照射密度-20mW/cm^2観測条件:偏光解析なし,観測角60°,積算時間160分また、紫外光照射によるニトロベンゼン分子の損傷を避けるために10分毎に励起光の照射位置を変えた。〜0.6mW(〜20mW/cm^2×0.03cm^2(有効採光面積))という非常に弱い励起条件で2分子層からのラマン散乱を観測することができた。これは紫外光を励起源とすることによってニトロベンゼン分子のラマン散乱断面積が増大していることを意味している。488nm励起に対する266nm励起の液体ニトロベンゼンのラマン散乱断面積の増大を実験的に見積もったところ、ω^4則と共鳴効果の重畳により約5000倍増大していることがわかった。このラマン散乱断面積の増大はラマン散乱を紫外光で励起することの有用性を示している。約5000倍という増強因子を得ながら、単一分子層のラマン散乱が観測できなかった。これはNi表面と吸着分子の損傷によって励起光強度の上限が制限されるためで、紫外光励起表面ラマン分光法の欠点である。